176 Karl Beck. 
aber auf den Würfelflächen auch die Neumann’schen Linien, die in 
der gleichen Figur äusserst zahlreich zu sehen sind. Sie haben nach 
Osmond eine sehr geringe, aber bestimmte Dicke und wurden von 
ihm als durch mechanische Einwirkung entstandene Zwillinge oder 
Einsprengsel betrachtet. Die Richtungen, die sie einnehmen können, 
sind in der Würfelfläche die der Diagonalen und die der Verbindungs- 
geraden der Ecken mit den Mitten der nicht anliegenden Seiten. 
Ihre gegenseitige Lage wurde an dem Kristall V speziell untersucht, 
und zwar mit Hilfe von drei Platten, die aus demselben im Abstand 
von 1,5—2 mm parallel zur gleichen Würfelfläche geschnitten wurden. 
Die Figur 34 stellt diese ungefähr in natürlicher Grösse dar. Dabei _ 2 
ist die Platte links unten die mittlere. In den beiden unteren Platten 
erkennt man im unteren Teil an der dunkleren Färbung einen recht 
grossen, an der Platte rechts unten am oberen Rand und an der 
oberen Platte rechts oben je noch einen kleinen fremden Kristall. 
An der oberen Platte und an der Platte links unten ist ferner auf 
der rechten Seite eine vom Hauptstück etwas verschiedene dreieckige 
Region zu erkennen. Die Bruchfläche war hier ursprünglich um 
einen ganz kleinen Winkel gegen die des Hauptteiles geneigt, bei 
der Bearbeitung wurden aber beide Teile auf die Richtung derletzteren 
abgefeilt. An der Begrenzungsfläche des Schmelzstückes, die sich . = 
an die Wand des Tiegels anschloss (ungefähr senkrecht zur Bruch- 
fläche; an den Platten der Figur 34 entspricht ihr der. Rand oben 
und rechts), waren indessen die beiden Stücke nach der Äzung nicht Be 
voneinander zu unterscheiden, so dass man es wahrscheinlich hier 
mit zwei etwas verdrehten Teilen eines und desselben Kristalls zu 
tun hat, eine Vorstellung, die nach dem folgenden nicht unhaltbar 
erscheint. Die sehr zahlreichen Neumann’schen Linien zeigen über 
die ganze Fläche hin eine recht unregelmässige Verteilung. Die = 
verschiedenen Systeme derselben treten an verschiedenen Stellen 2 
des Kristalls in verschiedener Stärke auf und schneiden sich mehr- 
fach. Daneben gibt es auch ganz linienarme Regionen. Die gleichen 
Liniengruppen sind oft nicht in jeder der drei Platten, oder wenigstens 
nicht in derselben Stärke vertreten. In der oberen Platte weist 
ungefähr in der Mitte das Hauptsystem zudem einen deutlichen 
Knick auf. — Die Winkelmessungen ergaben folgende Resultate: 
Platte links unten (mittlere Platte): Als Ausgangsrichtung wurde 
die der Hauptgruppe gewählt, die in der Mitte der Platte leicht 
nach links ansteigend verläuft. Die andern Gruppen bilden mit ihr 
die Winkel (Drehsinn des Uhrzeigers): 
